Akreditasi LIPI No.: 395/D/2012
Tanggal 24 April 2012 ISSN: 1411-1098
Homepage: http://jusami.batan.go.id

## Jurnal Sains Materi Indonesia

## PENDAHULUAN
Dye Sensitized Solar Cell ( DSC ) adalah jenis sel surya yang tersusun dari tiga komponen utama yaitu elektroda kerja ( working electrode ), elektroda pembanding ( counter electrode ) dan larutan elektrolit [1]. Elektroda kerja terdiri dari kaca konduktif transparan, seperti Indium Tin Oxide ( ITO ), lapisan semikonduktor nano kristalin TiO 2 dan lapisan aktif dye . Elektroda pembanding terdiri dari kaca konduktif transparan yang dilapisi misalnya lapisan karbon [2] atau platinum [3]. Elektrolit yang digunakan adalah elektrolit iodin triodida dengan pasangan redoks(I - /I 3 - ).
Pada sel surya DSC , penyerapan energi foton dari cahaya tampak dilakukan oleh dye yaitu bahan yang peka cahaya yang berfungsi sebagai sensitizer . Dengan adanya sensitizer dimungkinkan terjadinya transfer elektron ke material semikonduktor TiO 2 .
Untuk mendukung proses ini dibutuhkan semikonduktor TiO 2 yang mampu menyerap molekul dye lebih banyak, agar semakin banyak elektron yang bisa diterima. Oleh karena itu semikonduktor TiO 2 yang digunakan harus memenuhi beberapa kriteria, antara lain ukuran partikel berada dalam skala nanometer. Hal tersebut disebabkan, karena suatu partikel dalam ukuran nanometer akan memiliki luas permukaan per volume yang lebih besar jika dibandingkan dengan partikel dalam ukuran bulk . Sehingga dengan luas permukaan yang lebih besar, dimungkinkan terjadinya penyerapan dye yang lebih banyak. Selain itu partikel TiO 2 juga diharapkan memiliki morfologi yang berpori, agar molekul dye tersebut bisa masuk ke sela-sela pori dan bisa terserap ke setiap permukaan partikel TiO 2 .
Sintesis nanopartikel berpori dapat dilakukan dengan metode sol gel dengan menambahkan surfaktan sebagai pereduksi ukuran partikel dan

## PENGARUH BEBERAPA JENIS DYE ORGANIK TERHADAP EFISIENSI SEL SURYA DYE SENSITIZED SOLAR CELL
Dahyunir Dahlan dan Helga Dwi Fahyuan
1 Jurusan Fisika, FMIPA - Universitas Andalas Kampus Limau Manis, Pauh, Padang 25163 e-mail: dahyunir@yahoo.com
Diterima: 10 Juni 2013 Diperbaiki: 25 September 2013 Disetujui: 22 Nopember 2013

## ABSTRAK
PENGARUH BEBERAPA JENIS DYE ORGANIK TERHADAP EFISIENSI SEL SURYA DYE SENSITIZED SOLAR CELL . Telah dilakukan penelitian tentang pengaruh beberapa jenis dye organik, yaitu; dye dari kelopak bunga rosella, kulit buah manggis dan daging buah terung belanda terhadap efisiensi sel surya Dye Sensitized Solar Cell ( DSC ). DSC dibuat dengan menggunakan lapisan tipis TiO 2 yang di sintesis dari prekursor TiCl 4 dan methanol dengan penambahan CTAB . Lapisan TiO 2 dianalisis menggunakan X-Ray Diffractometer ( XRD ) dan Scanning Electron Microscope ( SEM ), dimana diperoleh fase dominan adalah anatase dengan ukuran kristal rata-rata 29,15 nm. Karakteristik I-V menunjukkan bahwa efisiensi pada penggunaan cahaya 300 lux terhadap dye dari kelopak bunga rosella, kulit buah manggis dan daging buah terung belanda berturut-turut adalah 1,67; 2,65; dan 1,12.
Kata kunci : Dye organik, DSC , TiO 2 , Efisiensi

## ABSTRACT
EFFECTS OF SEVERAL TYPES OF ORGANIC DYE FOR EFFICIENCY OF DYE SENSITIZED SOLAR CELL . Research on the effects of several types of organic dye namely; dye from rosella petals, mangosteen rind and flesh of the eggplant dutch to Dye Sensitized Solar Cell (DSC). solar cell efficiency have been done. DSC made by using TiO 2 semiconductor layer in the synthesis of precursor TiCl 4 and methanol with the addition of CTAB . TiO 2 layer was analyzed using X-Ray Diffractometer (XRD) and Scanning Electron Microscope (SEM). The dominant anatase phase is obtained with an average crystal size of 29.15 nm. I-V characterization show that the efficiency in the use of light to the dye of the 300 lux to rosella petals, mangosteen rind and flesh of fruit eggplant dutch are 1.67, 2.65 and 1.12 respectively.
Keywords : Organic Dye, DSC, TiO 2 , Efficiency
Pengaruh Beberapa Jenis Dye Organik Terhadap Efisiensi Sel Surya Dye Sensitized Solar Cell (Dahyunir Dahlan )
pencetak pori [4]. Surfaktan merupakan molekul yang terdiri dari dua bagian dengan polaritas yang berbeda yaitu bagian non-polar atau hidrofobik dan bagian polar atau hydrofilik. Ketika dilarutkan dalam suatu pelarut maka energi permukaan larutan tersebut akan berkurang sejalan dengan peningkatan konsentrasi dari surfaktan. Namun, pengurangan energi permukaan tersebut akan berhenti ketika suatu konsentrasi kritis tercapai, dan energi permukaan akan cenderung konstan dengan penambahan konsentrasi surfaktan. Konsentrasi kritis ini disebut Critical Micellar Concentration ( CMC ). Pada konsentrasi ini surfaktan akan membentuk kumpulan surfaktan yang disebut misel.
Fasa kristal dari TiO 2 yang digunakan juga menjadi persyaratan untuk aplikasi sel surya DSC . Kristal TiO 2 memiliki tiga fase, yaitu anatase , rutile dan brookite . Untuk aplikasi sel surya DSC fase kristal yang umum digunakan adalah fase anatase [1,5]. Namun ada juga yang menggunakan fase campuran antara anatase dan rutile [6, 7].
Pada penelitian ini akan dilakukan pembuatan sel surya DSC menggunakan TiO 2 yang di sintesis dari TiCl 4 ( Titanium tetrachloride ) dengan penambahan surfaktan Cetyltrimethyleammonium Bromide ( CTAB ) menggunakan metode sol gel. Panambahan CTAB bertujuan untuk mereduksi ukuran partikel dan memperbanyak pori yang terbentuk. Semakin banyaknya pori yang terbentuk, dye yang terserap juga akan semakin banyak, hal ini akan meyebabkan foton yang terserap akan semakin banyak pula sehingga akan menghasilkan nilai efisiensi DSC yang optimum [8] Selain itu, penggunaan dye yang tepat juga akan mempengaruhi efisiensi DSC , yaitu penggunaan bahan dye yang mampu menyerap spektrum cahaya yang lebar dan cocok dengan pita energi TiO 2 . Sejauh ini dye yang digunakan sebagai sensitizer dapat berupa dye sintesis maupun dye alami. dye sintesis umumnya menggunakan organik logam berbasis ruthenium komplek [9]. Dye sintesis ini cukup mahal dan mengandung logam berat, yang tidak aman untuk lingkungan. Sedangkan, dye alami dapat diekstrak dari bagian-bagian tumbuhan seperti daun, bunga atau buah. Ekstrak dye atau pigmen tumbuhan yang digunakan sebagai fotosensitizer berupa ekstrak klorofil, karoten, atau antosianin [10]. Oleh karena itu pada penelitian ini akan digunakan dye alami yang mengandung senyawa antosianin. Dilakukan pemvariasian jenis Dye , yaitu Dye kelopak bunga rosella, kulit buah manggis dan daging buah terung belanda. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan dye yang mampu menghasilkan efisiensi DSC yang lebih tinggi.

## METODE PERCOBAAN
Sintesis nanopartikel TiO 2 dilakukan dengan metode sol gel dengan variasi konsentrasi CTAB
1 mM, diaduk selama 30 menit. Selanjutnya ditambahkan 2 mM TiCl 4 , dan diaduk selama 30 menit. Kemudian larutan dipanaskan pada suhu 40 o C selama 72 jam dan dikalsinasi pada suhu 450 o C selama 4 jam. Sehingga terbentuk serbuk TiO 2 . Kemudian serbuk TiO 2 dikarakterisasi menggunakan X-Ray Diffraction ( XRD ) dan Scanning Electron Microscope ( SEM ). Koloid TiO 2 dibuat dengan cara melarutkan Polivinil Alkohol (PVA) ke dalam aquadest . Selanjutnya ditambahkan serbuk TiO 2 dan diaduk sampai terbentuk pasta/koloid. Koloid TiO 2 dideposisikan pada substrat ITO dengan teknik Doctor Blade . Dye antosianin diekstrak dari kelopak bunga rossella, kulit buah manggis dan buah terung belanda masing-masing sebanyak 20 gram yang telah dipotong kecil-kecil digerus dengan sebuah mortar hingga halus, selanjutnya direndam (maserasi) di dalam pelarut yang terdiri metanol, asam asetat, dan aquadest selama 24 jam. Ekstrak dye antosianin disaring menggunakan kertas saring. Kemudian dilakukan pengabsorbsian dye ke lapisan TiO 2 . Dilanjutkan pengujian UV-Vis yang bertujuan untuk melihat koefisien absorbsi dari lapisan TiO 2 yang dibuat.
Tahap preparasi counter elektroda karbon menggunakan graphite dari pensil 2B (Faber Castel) sebagai sumber karbon dengan cara mengarsirkan pensil 2B pada bagian konduktif ITO hingga merata, kemudian kaca dibakar di atas nyala lilin dengan posisi arsiran menghadap api. Pembakaran dilakukan hingga jelaga api menutupi permukaan konduktif ITO .
Larutan elektrolit yang digunakan adalah pasangan redok (I - /I 3 - ), yaitu dengan cara melarutkan kalium iodida (KI) dalam asetonitril, kemudian diaduk menggunakan magnetic stirrer , selanjutnya ditambahkan 0,127 gr (0,05 M) I 2 dan diaduk lagi sampai homogen. Selanjutnya larutan disimpan dalam botol tertutup.
Tahapan akhir adalah perakitan ( assembly ) dan pengujian sel surya DSC . Perakitan DSC dilakukan dengan menggunakan teknik lapisan sandwich (Gambar 1), yaitu dengan cara meletakkan substrat ITO yang telah dilapisi karbon pada bidang datar dengan permukaan yang terlapis karbon menghadap
Gambar 1 . Struktur Lapisan Komponen DSC .
Jurnal Sains Materi Indonesia Vol. 15, No. 2, Januari 2014, hal. 74-79
ke atas, kemudian di atasnya diletakkan substrat ITO yang telah dilapisi TiO 2 dan dye sedemikian rupa, sehingga lapisan TiO 2 dan dye menghadap ke lapisan karbon dengan struktur sandwich , kemudian sisi kiri dan kanan sel dijepit dengan penjepit kertas agar tidak bergerak . Selanjutnya larutan elektrolit diteteskan di sela-sela sel, hingga larutan tersebut menyebar di sela-selanya dan sel siap untuk diuji.
Karakteristik arus-tegangan ( I-V ) diukur dengan merangkai sel surya pada rangkaian uji seperti diperlihatkan pada Gambar 2. Sumber cahaya yang digunakan adalah lampu pijar dengan daya 100 W (Philips) yang dapat diatur intensitasnya. Penyinaran menggunakan lampu bertujuan agar besarnya foton yang mengenai DSC dapat dikontrol.
Pengukuran arus dan tegangan (I-V) akan dilakukan dengan memvariasikan besarnya intensitas cahaya dari lampu, yaitu 300 lux , 700 lux , 1100 lux dan 1500 lux . Hal ini bertujuan untuk melihat bagaimana pengaruh intensitas cahaya terhadap besar arus dan tegangan yang dihasilkan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada Gambar 3, terlihat bahwa serbuk TiO 2 memiliki puncak-puncak pada sudut 2-theta 25 o , 36 o , 37 o , 38 o , 48 o , 53 o , 55 o , 62 o , 68 o , 70 o , 75 o dan 82 o . yang bersesuaian dengan puncak-puncak yang dimiliki oleh fase anatase berdasarkan data JCPDS No. 84-1285.
Puncak-puncak tersebut bersesuaian dengan orientasi kristal pada bidang (101), (103), (004), (112),
(200), (105), (211), (204), (116), (220), (215), dan (224). Puncak tertinggi dimiliki oleh orientasi bidang (101). Selain fase anatase , terbentuk juga fase rutile pada sudut 2-theta di sekitar 35 o dan 43 o yang bersesuian dengan orientasi bidang (101) dan (210), hal tersebut sesuai dengan data JCPDS No. 77-0446.
Komposisi kandungan fase rutile terhadap anatase bisa ditentukan secara kuantitatif menggunakan bobot rutile yang terkandung ( WR ) melalui Persamaan (1) [11]:
R A R R A A A W   886 , 0
.................................. (1) dengan A R adalah jumlah luas daerah terintegrasi dari semua puncak Rutile , sedangkan A A adalah jumlah luas daerah terintegrasi dari semua puncak anatase . Dari persamaan tersebut didapatkan kandungan fase rutile adalah 6,5 %. Sementara perhitungan ukuran kristal
dilakukan dengan menggunakan Metode Debye
Scherrer :
   cos  D
.......................................…....... (2)
Dimana:
D = Ukuran kristal,
k = Konstanta sebesar 0,9 dan
 = Panjang gelombang sumber sinar-X (Cu k  sebesar 1,542 Å), dan
 = Setengah lebar puncak difraksi (dalam satuan radian).
Melalui perhitungan kuantitatif menggunakan rumus pada Persamaan (2), didapatkan ukuran kristal rata-rata untuk serbuk TiO 2 yaitu 29,15 nm.
Dari Gambar 4, terlihat bahwa lapisan yang terdiri dari partikel TiO 2 yang dihasilkan cukup halus pada skala 200 nm dengan ukuran yang hampir seragam. Terlihat pula bahwa di antara partikel- partikel tersebut terdapat rongga atau pori yang
Gambar 2 . Diagram skematik rangkaian uji arus-tegangan.
Gambar 3 . Pola difraksi serbuk TiO 2 hasil sintesis.
Gambar 4 . Foto SEM lapisan TiO 2 hasil sintesis diatas IT O.
Pengaruh Beberapa Jenis Dye Organik Terhadap Efisiensi Sel Surya Dye Sensitized Solar Cell (Dahyunir Dahlan )
memungkinkan untuk terserapnya dye dan elektrolit lebih banyak. Semakin banyak pori pori yang halus, semakin banyak pula ion-ion dalam elektrolit yang mengalir. Akibatnya semakin besar pula arus listrik yang dihasilkan untuk aplikasi sel surya.
Pada Tabel 1 dapat dilihat nilai arus short- circuit ( I sc ) dan tegangan open-circuit ( V oc ) sel surya dari serbuk TiO 2 untuk masing-masing intensitas penyinaran. Secara keseluruhan dapat dilihat nilai arus short-circuit ( I sc ) dan nilai tegangan open-circuit ( V oc ) yang paling besar dimiliki oleh sel surya C1M yaitu sel surya dengan dye buah manggis, dan yang terkecil
dimiliki oleh sel surya C1T dengan dye terung belanda. Sedangkan untuk sel surya C1R, dimana dye rosella memiliki arus short-circuit ( I sc ) dan nilai tegangan open-circuit ( V oc ) yang lebih besar dari sel surya C1T namun lebih kecil dari sel surya C1M. Hal ini dimungkinkan karena sel surya C1M lebih banyak menyerap molekul dye dibandingkan sel surya C1R dan C1T sehingga mampu mengakumulasikan muatan lebih banyak di ujung-ujung elektrodanya yang menyebabkan transport muatan internalnya menjadi lebih banyak.
Nilai tegangan open-circuit ( V oc ) yang dihasilkan oleh sel C1M dengan intensitas penyinaran 1100 dan 1500 lux , mampu menghasilkan nilai tegangan open-circuit ( V oc ) sebesar 456,2 dan 505 mV, dimana nilai tegangan ini berada dalam rentang nilai tegangan open-circuit ( V oc ) yang dikemukakan oleh Smastad pada tahun 1998, dimana nilai tegangan open-circuit yang dihasilkan oleh DSC dengan ekstraksi bahan-bahan alami sebagai sensitizer -nya seharusnya berkisar antara 400 mV hingga 500 mV. Jika ditinjau dari variasi intensitas penyinaran yang diberikan pada masing- masing sel surya, dimana arus dan tegangan yang diperoleh semakin meningkat dengan meningkatnya intensitas penyinaran yang diberikan. Kecenderungan kenaikan arus dan tegangan ini mengindikasikan akumulasi muatan yang terkumpul pada ujung-ujung elektroda semakin meningkat seiring meningkatnya intensitas penyinaran yang diberikan. Ini menunjukkan bahwa besarnya intensitas cahaya yang mengenai sel surya sangat mempengaruhi proses transpor elektron pada sel surya, sehingga dengan penyinaran yang semakin besar, kecepatan transpor elektron semakin besar maka arus dan tegangan yang dihasilkan juga semakin besar.
Pada Tabel 2, terlihat parameter performasi dari sel surya dengan dye kelopak bunga rosella, kulit buah manggis dan terung belanda. Dimana jika ditinjau dari P max yang dihasilkan dari masing-masing sel surya, ternyata semakin besar intensitas penyinaran yang diberikan nilai P max yang dihasilkan akan semakin tinggi. Hal tersebut disebabkan karena arus dan tegangan yang dihasilkan juga semakin besar jika intensitas penyinaran ditingkatkan.
Tabel 1 . Nilai arus-tegangan sel surya dari serbuk TiO 2 dengan variasi Dye [Kelopak Bunga Rosella (C1R), Daging Kulit Buah Manggis (C1M) dan Daging Buah Terung Belanda (C1T)].
C1R C1M C1T Intensitas penyinaran ( Lux ) I sc (mA) V oc (mV) I sc (mA) V oc (mV) I sc (mA) V oc (mV) 300 0,22 350,3 0,33 303 0,19 233,94 700 0,24 352,2 0,34 358,4 0,21 286 1100 0,30 356,6 0,37 456,2 0,26 306,5 1500 0,34 387,1 0,44 505 0,32 345,2
Gambar 5 . Hasil karakterisasi I-V dari sel surya yang menggunakan serbuk TiO 2 dengan variasi Dye (a) Kelopak Bunga Rsella (C1R), (b) Daging Kulit Buah Manggis (C1M) dan (c) Daging Buah Terung Belanda (C1T)
(a)
(b)
(c)
Jika diamati Tabel 2, terlihat secara keseluruhan nilai efisiensi yang paling tinggi terdapat pada intensitas penyinaran yang rendah yaitu intensitas 300 lux . Jika dilihat dari I sc dan V oc yang dihasilkan pada penelitian ini, semakin besar intensitas yang diberikan, I sc dan V oc yang diperoleh akan semakin besar sehingga P maks yang dihasilkan juga besar. Namun besarnya kenaikan I sc dan V oc pada sel surya tersebut, tidak sebanding dengan besarnya kenaikan intensitas penyinaran yang diberikan. Hal tersebut dimungkinkan karena transfer elektron yang kurang stabil pada sel surya yang menyebabkan rendahnya efisiensi yang dihasilkan pada intensitas penyinaran yang tinggi.
Spektrum absorpsi cahaya dari masing- masing sampel dianalisis menggunakan UV-Vis spektrometer, seperti yang terlihat pada Gambar 6.
Analis adsorpsi dye pada lapisan TiO 2 bertujuan untuk melihat spektrum absorpsi cahaya pada lapisan TiO 2 ketika diberi dye. Sebagai pembanding juga akan dianalisis lapisan TiO 2 tanpa diberi dye , sehingga dapat dilihat perbedaan spektrum absorbsi cahaya antara lapisan TiO 2 yang diberi dye , dan lapisan TiO 2 tanpa pemberian dye .
Tabel 2 . Parameter performasi sel surya dengan Dye: (a) Kelopak Bunga Rosella (C1R), (b) Daging Kulit Buah Manggis (C1M) dan (c) Daging Buah Terung Belanda (C1T).
(a) C1R Intensitas cahaya ( Lux ) 300 700 1100 1500 J (mA/cm 2 ) 0,22 0,24 0,3 0,34 V oc (mV) 350,1 352,2 356,6 387,1 P max (  W ) 39,7 41,3 60,7 86,4 FF (Fill Factor) 0,51 0,49 0,57 0,66  (%) 1,67 0,74 0,69 0,72 (b) C1M Intensitas cahaya ( Lux ) 300 700 1100 1500 J (mA/cm 2 ) 0,33 0,34 0,37 0,44 V oc (mV) 303 358,4 456,2 505 P max (  W ) 63,18 80,79 95,82 145,92 FF (Fill Factor) 0,62 0,66 0,57 0,65  (%) 2,65 1,45 1,09 1,22 (c) C1T Intensitas cahaya ( Lux ) 300 700 1100 1500 J (mA/cm 2 ) 0,19 0,21 0,26 0,32 V oc (mV) 233,94 286 306,5 345,2 P max (  W ) 26,69 38,52 49,8 70,5 FF (Fill Factor) 0,60 0,64 0,62 0,63  (%) 1,12 0,69 0,57 0,59
Tabel 3 . Kode sampel Spektrum absorbsi lapisan TiO 2 .
Lapisan TiO 2 yang digunakan
Dye
TiO 2 + CTAB tanpa Dye TC10 Dye rosella TC1R Dye manggis TC1M Dye terung belanda
TC1T
Gambar 6 . Spektrum absorbsi (a) lapisan TiO 2 tanpa diberi dye , (b) lapisan TiO 2 dengan dye rosella, (c) lapisan TiO 2 dengan dye manggis, (d) lapisan TiO 2 dengan dye terung belanda.
( lux )
( lux ) ( lux ) Belanda
Dye
Pengaruh Beberapa Jenis Dye Organik Terhadap Efisiensi Sel Surya Dye Sensitized Solar Cell (Dahyunir Dahlan )
Pada Gambar 6(a) terlihat spektrum absorbsi dari lapisan TiO 2 tanpa diberi dye Pada gambar tersebut dapat dilihat bahwa spektrum absorbsi cahaya hanya terlihat pada rentang gelombang UV (300 - 380 nm), sedangkan lapisan TiO 2 setelah diberi dye (Gambar 6(b), Gambar (c) dan Gambar (d)), spektrum absorbsi cahayanya terlihat dari rentang UV sampai rentang cahaya tampak. Ini membuktikan bahwa, pemberian dye pada lapisan TiO 2 , mampu menyerap cahaya dalam rentang panjang gelombang UV sampai cahaya tampak.
Gambar 6(b) merupakan gambar spektrum absorpsi cahaya dengan menggunakan dye rosella. Pada gambar tesebut terlihat bahwa spektrum absorpsi cahaya terdapat pada rentang gelombang UV dengan  maks 308,12 nm dan juga terdapat pada rentang panjang gelombang cahaya tampak dengan  maks 543,09 nm. Dengan menggunakan rosella terjadi penyerapan maksimum pada kedua panjang gelombang tersebut. Sedangkan Gambar 6(c) terlihat spektrum absorpsi cahaya UV maks 312,1 nm dan rentang gelombang cahaya tampak dengan maks 556,05 nm.
Hal ini menunjukkan bahwa rentang penyerapan cahaya menggunakan dye manggis menghasilkan penyerapan cahaya dalam jangkauan yang sedikit lebih lebar. Sementara Gambar 6(d) terlihat spektrum absorpsi cahaya menggunakan dye terung belanda, dimana rentang gelombang UV pada  maks 305,09 nm dan pada gelombang cahaya tampak dengan  maks 530,02 nm. Dye terung belanda menghasilkan rentang penyerapan sedikit lebih rendah dari pada dye kulit buah manggis.
Dari ketiga jenis dye tersebut dapat dilihat bahwa spektrum absorbsi cahaya yang paling lebar dimiliki oleh dye kulit buah manggis, setelah itu dye rosella dan yang terakhir adalah dye terung belanda. Nilai efisiensi sel surya yang menggunakan dye buah manggis lebih besar dibandingkan sel surya yang menggunakan dye dari kelopak bunga rosella dan terung belanda, hal tersebut disebabkan karena dye manggis memiliki spektrum absorbsi cahaya yang paling lebar.

## KESIMPULAN
Dari variasi ketiga jenis dye , sel surya menghasilkan efisiensi tertinggi adalah sel surya yang menggunakan dye dari kulit buah manggis. Efisiensi berturut turut pada cahaya 300 lux untuk dye kulit buah manggis, dye kelopak bunga rosella dan dye daging buah terung belanda adalah 2,65; 1,67 dan 1,12.
Dengan peningkatan intensitas penyinaran yang dilakukan, menghasilkan nilai arus dan tegangan yang semakin besar. Kenaikan arus dan tegangan tidak selalu sebanding dengan kenaikan intensitas penyinaran. Dari rumus penghitungan efisiensi didapatkan nilai efisiensi tertinggi didapatkan pada intensitas penyinaran rendah, yaitu pada penelitian ini adalah pada intensitas 300 lux .

## UCAPAN TERIMAKASIH
Penulis mengucapkan terimakasih kepada Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Dirjend. Pendidikan Tinggi, Kemendikbud RI melalui DIPA Universitas Andalas No. DIPA:023.04.2.41506/ 2013, atas bantuan pembiayaan Penelitian Hibah Program Pascasarjana UNAND 2013.

## DAFTAR ACUAN
[1]. M. Grätzel. "Dye-sensitized solar cells. " Journal of Photochemistry and Photobiology C: Photochemistry Reviews , vol. 4(2), pp.145-153. Oct. 2003.
[2]. A. K. K. Kyaw, H. Tantang, T. Wu, L. Ke, J. Wei, H. V. Demir, Q. Zhang and X. W. Sun. "Dye-sensitized solar cell with a pair of carbon-based electrodes." J. Phys. D , vol. 45, pp. 165103. 2012.
[3]. T. Adachi and H. Hoshi. "Preparation and characterization of Pt/carbon counter electrodes for dye-sensitized solar cells." Materials Letters , vol.91, pp. 15-18, March. 2013.
[4]. Kartini. "Sel Surya Berbasis Sistem Sandwich Nanokristal semikonduktor celah lebar dan zat warna alam (Natural Dye Sensitized Solar Cell, DSC)". Thesis, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta. 2009.
[5]. C. Longo and M. D. Paoli. "Dye-sensitized solar cells: a successful combination of materials." J. Braz. Chem. Soc ., vol. 14, no. 6, pp. 889-801, Nov/Dec. 2003.
[6]. J. Jitputti, S. Pavasupree, Y. Suzuki, and S. Yoshikawa. "Synthesis of TiO 2 nanotubes and its photocatalytic activity for H 2 evolution." Japanese Journal of Applied Physics, vol. 47, no. 1, pp. 751- 756. 2008.
[7]. K. Tomita, M. Kobayashi, V. Petrykin, M. Yoshimura, M. Kakihana. "Hydrothermal synthesis of TiO 2 nano-particles using novel water-soluble titanium complexes." J. Mat. Sci. , vol. 43, pp. 2217-2221, April. 2008.
[8]. Q. Peng. "The Study of Organic Dyes for p-Type DyeSensitized Solar Cells." Doctoral Thesis, Universitetsservice US AB, Stockholm, 2010.
[9]. T. Nagata and H. Murakami. "Development of Dye- sensitized solar cells." Ulvac Tech. J ., vol. 70E, pp.1-5. 2009.
[10]. W.K. Huang, C.M. Lan, Y.S. Liu, P.H. Lee, S.M. Chang, and E.W.G Diau. "Synthesis and Characterization of Novel Heteroleptic Ruthenium Complexes for Dye-Sensitized Solar Cells." J. of Chinese Chem. Soc ., vol. 57, pp. 1151-1156. 2010.
[11]. A. Maddu, M. Zuhri dan Irmansyah. "Penggunaan ekstrak antosianin kol merah sebagai fotosensitiser pada sel surya nanokristal tersensitisasi dye." Makara Teknologi , vol. 11, pp. 78-84. 2007.